275 



felsauren Salzen gemengten, metallischen Kupferschliches war fast 

 gar kein Abgang an cdlen Melallen wahrzunehmen, und eben so 

 wenig bei spateren Verrostungen des immer kleiner werdenden 

 Haufwerkes ; als ich jedoch die letzten Partien der Ruckstande in 

 gliihendem Zustande mit Kohlenklein mengte, betrug der Verlust 

 im Verlaufe einer Stunde an 10 Procent, und stieg endlich, bei 

 wiederholter Operation, auf 23 Procent. 



Beim Verrosten einer Partio goldisch-silberhaItigeiviK.upfer- 

 lechs, in welchem das Kupfcrsulfurid sich mit Sulfur id en jener 

 Me tall e gemengt oder verbunden fand, welche das Schwarzkupfer 

 verunreinigten, ergab sich kein bemerkbarer Abgang; wurde je- 

 doch das auf diesem Wege erzeugte Oxydgemenge in gltihendem 

 Zustande durch Zutheilung von Kohle reducirt, so trat — genau 

 so, wie es bei Behandlung der aus dem Schwarzkupfer darge- 

 stellten Oxyde der Fall war — sogleich ein hochst bedeutender 

 Verlust an Gold und Silber ein , wodurch der Silberhalt des 

 Kupfcrs der Ruckstande wesentlich geStidert ward. 



Indem nun die beobachteten Erscheinungen der Annahme, 

 dass der Verlust an Gold und Silber auf mechanischem Were 

 Statt gefunden haben konne, auf das Entschietlenste widerspre- 

 chen, erscheint der Umstaiid, dass sich das Silber stets ganz 

 genau mit jener relativen Goldmenge verfitichtigt hatte, mit del- 

 es im Schwarzkupfer und im Leche verbunden war, in urn so 

 hoherem Grade auffallend, als das Verhaltniss des Goldes zum 

 Silber wie immer gestaltet sein koniite, ohne dass jemals nach 

 dem Rosten sich die geringste Aenderung desselben hatte erken- 

 »en lassen. 



Ich zweifle nicht, dass mehrere der anwesenden Ilerren Mit- 

 glieder der Akademie sich eines Anfsalzes erinnern werden, den 

 tier Chef des kais. russisehen Berg- Ingenieurs- Corps, Ilerr C. 

 v - Tscheffkin, gerade zu jener Zeit veroffentlichte, in der ich 

 die hier besprochenen Versuche durchfiihrte, und in welchem der 

 Verfasser zu beweisen sucht : 



1. Dass Gold und Silber, wenn sie mit Substanzen in Verbin- 

 dung sind , die sich bei hoherer Tempcratur verfiiirhtigen, mit 

 diesen fiiichtigen Stoffen immer zugleich enhycichcn; 



I. dass der Schwefel und seine Verbindungen (insowc 

 solche bei biiheren Temperatursgraden fliichtig sind) stets die 

 grdssten Verluste erzeugen; 



19 * 



